V. les M. 
de 1739. 
P- 370- 
* V. les M. 
p-185. 
* V.les M. 
P:525- 
s6 H1ISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE 
:9:0:0:0:0/0/0:0:0:0:0:0:9/0:0:0:0/0:0:0:0:0:0:0:0:0:010:0:010! 
CHIMIE. 
SUR UNE NOUVELLE ESPECE 
DE PORCELAINE 
de fujet de Ja Porcelaine a déja été traité par M. de 
Reaumur en 1727 * & en 172 9 *,-& nous n’en par- 
lons qu'aujourd'hui dans cette Hiftoire, parce que les trois 
différents Mémoires raffemblés commencent à faire un corps 
que l’on verra plus aifément & plus agréablement d'un feul 
coup d'œil. 
La Porcelaine eft une matiére cuite au feu, & vitrifiée à 
demi. Elle tient le milieu entre nos Poteries de terre, ou 
nos Fayences & le Verre. Si elle étoit entiérement vitrifiée, 
elle ne foûtiendroit pas plus que ne fait le Verre, les liqueurs 
fort chaudes & verfées brufquement, ce qu’on lui demande 
pourtant dans l'ufage ordinaire qu'on en fait. Elle eft à demi- 
tranfparente, parce qu'elle eft à demi-vitrifiée. On veut de 
plus qu'elle foit d’une certaine blancheur, ce qui dépend 
entiérement des matiéres qui la compofent. 
On ne peut avoir que de deux façons une matiére à demi- 
vitrifiée ; ou 1° on l'aura faifie, enlevée du feu, avant qu'elle 
le fût entiérement ; ou 2° elle étoit compofée de deux ma- 
tiéres, dont l'une étoit vitrifiable, & l’autre ne l’étoit point, 
ou du moins ne l’étoit que plus difficilement & avec un plus 
long temps, de forte que la vitrification de l’une étant faite, 
& celle de l’autre ne l’étant pas, on a enlevé le tout du feu. 
M. de Reaumur a reconnu que toute la Porcelaine de Ia 
Chine & des Indes avoit été fabriquée de Ia feconde ma- 
niére. Des inftruétions qu’il a reçüés d’un habile Miffion- 
naire Jéfuite, portoient que les deux matiéres compofantes 
étoient le Pe-tun-tfe & le Kao-lin, & par un grand nombre 
* d'expériences 
